Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. _3- 



von Borax angestellt hat. Aus einer Lösung von 227 g Kalialaun und 

 36 g Borax in 1500 cm 3 Wasser scheiden sich zeitlich aufeinander folgend 

 Oktaeder, Kubooktaeder, Hexaeder von Alann, dann letztere gemischt mit 

 einer amorphen Substanz (bestehend aus S0 3 22,12, A1 2 3 42,36, H 2 32,03, 

 K 2 3.50 °/ ) und schließlich Borsäurekristalle aus. Der Übergang der 

 oktaedrischen in die kubische Form des Alauns wird durch die Gegenwart 

 eines basischen Aluminiumsulfats bedingt, das in jenem Kristallisations- 

 stadium durch eine chemische Gleichgewichtsstörung in der Lösung entsteht. 

 Sehr wahrscheinlich bilden sich in der Lösung verschiedene labile, beim 

 Verdunsten des Wassers zerfallende Verbindungen, welche bewirken, daß 

 der Alaun unter anderen Bedingungen als aus der gewöhnlichen wässerigen 

 Lösung kristallisiert und dabei in anderen Formen erscheint. Jedenfalls 

 sind Borax und Borsäure ohne Einfluß auf das Auftreten der Alaunwürfel. 



In Gegenwart von Borax scheiden sich keine Mischkristalle aus einer 

 Lösung von Kali- und Chromalaun aus, sondern nur Oktaeder und später 

 Würfel von Kalialaun. 



Aus weiteren Versuchen ergab sich, daß außer Borax viele andere, 

 und zwar chemisch nicht verwandte Stoffe die Auskristallisierung des 

 Alauns in Würfelform herbeiführen. Solche sind z.B. Metalle (Zn, Mg, 

 AI), Jodkalium, Karbonate, auch Silikate, die durch A launlösung 

 zerlegt werden (Versuche mit Serpentin und Natrolith). Das Gemeinsame 

 bei all diesen Substanzen liegt darin, daß sie dem Alaun einen Teil der 

 Schwefelsäure unter Bildung eines basischen Aluminiumsulfats entnehmen. 

 Es ergibt sich somit, daß die Änderung der Kristallform des Alauns nicht 

 durch die alleinige Gegenwart eines Lösungsgenossen hervorgerufen wird, 

 sondern durch dessen chemische Einwirkung auf die kristallisierende Substanz. 



II. Behufs Aufklärung der Ursache des Auftretens von Pentagon- 

 dodekaederflächen an Alaunkristallen, die sich aus salz- 

 saurer Lösung ausscheiden, wurden vom Verf. Versuche ausgeführt, 

 die erwiesen, daß in der Gegenwart der Salzsäure allein nicht das 

 bedingende Agens gelegen ist. Die aus einer Lösung von Alaun in 

 20 cm 3 H 2 -f 10 cm 3 HCl (spez. Gew. 1,19) erhaltenen Kristalle besaßen 

 nur in einer verschwindenden Anzahl vereinzelte {210}-Flächen. Die 

 Verwendung von stärkeren salzsauren Lösungen (20 cm 3 HCl auf 20 

 bezw. 10 cm 3 H 2 0) bewirkt in den anfänglichen Ausscheidungen auch 

 noch keine Vermehrung der {210}-Flächen ; nach einiger Zeit bildet sich 

 aber ein Optimum heraus, während dessen überhaupt keine Kristalle ohne 

 (210}-Flächen entstehen (zuweilen sind alle 12 entwickelt), worauf dann 

 wiederum Kristalle ohne solche Flächen sich ausscheiden. 



Bei der Auskristallisierung von Alaun aus einer noch stärkeren salz- 

 sauren Lösung (30 cm 3 HCl auf 10 cm 3 H 2 0) vermindert sich wiederum 

 die Zahl der Individuen mit {210}-Flächen wie auch die Anzahl der letzteren 

 an den einzelnen Kristallen selbst; außerdem scheidet sich eine andere 

 Substanz in strahligen Aggregaten aus, was auf eine teilweise Zerlegung 

 der Alaunlösung hinweist. Aus einer bei 30 — 40° bereiteten Lösung von 

 Alaun in starker Salzsäure fällt eine fein kristallinische, aus doppel- 



a* 



